— 40 — 



Tabella XV. 



Densità della lega 82 Pb + 18 Sb fra 300° e 350°. 

 Dilatometro XII 



= 5,25878 



IV = 



0,004214 



P = £ 



l a Serie 



2 a Serie 



t 



D 



t 



D 



303° 



9,6305 



300° 



9,634 



326 



9,6007 



325 



9,602 



348 



9,5718 



. 350 



9,570 



320 



9,6048 







« La curva che riunisce i valori della serie 1 è una retta dalla quale 

 si sono tolte le densità da 300 a 350°, raccolte nella seconda parte della 

 tabella XV. 



« Abbiamo provato a studiare la lega con altri dilatometri, ma non 

 avendo cannelli abbastanza larghi, tutti i tentativi fatti con tubi a piccolo 

 diametro non riuscirono a nulla. Crediamo però sufficienti i dati segnati 

 sopra, per fare i soliti calcoli i quali portano ai risultati seguenti: 

 « Coefficenti di dilatazione della lega liquida 



« = 0,000134. 

 « Coefficiente di dilatazione dell'antimonio 



0,000155. 



« Densità dell'antimonio liquido a 350° 



D = 6,615. 



n Densità dell'antimonio liquido alla temperatura di fusione 



DJ = 6,53. 



« Discuteremo in altro luogo i risultati ottenuti colle due leghe di 

 piombo ed antimonio. Qui notiamo solo che abbiamo cercato di combinare 

 in lega l'antimonio collo stagno nella proporzione Sn Sb 6 ma non siamo riu- 

 sciti ad ottenere una lega tale da poter essere assoggettata allo studio, con 

 sicurezza di risultati, separandosi essa con facilità in parti di diversa com- 

 posizione. 



Vili. Lega. 90 Cd -J- 10 Zn. 



« La lega Vili è stata studiata col dilatometro XIII per il quale si ha : 

 W 37 . 5 = 3,87711 io = 0,00273. 



« Causa la grande variazione di volume che subisce la lega nel fon- 

 dere, era necessario introdurre nel dilatometro una tal quantità di essa, che 

 allo stato solido non giungesse nel cannello. 



